5 2 M f M O I R E 



a pas un douzieme de ces fels neutres dans le fel des 

 plus mauvaifes foudes du Languedoc. On en trouve 

 autant dans la plupart des potaffes. Cette quantitd , 

 lorfque la compofition eft bien faite , ne nuit affure'- 

 ment point a la qualite du verre. II eft pofTible d'en 

 faire du tres-bon & du tres-beau avec le fel alkali fixe 

 du varec , qui eft charge de plus de la moitie' de fon 

 poids , de fel marin & de fel admirable de Glauber. 

 C'eft done uniquement dans la plus grande proportion 

 de terre , qu'il faut chercher la caufe de la difference 

 effentielle de nos foudes a celle d'Alicante. La com- 

 pofition de parties dgales de beau fable , & des meil- 

 leures foudes d'Efpagne , ou le fel alkali fixe eft a peu 

 pres en meme quantite que la terre , -itfritte bien , blan^- 

 chitfacilementa un feu de reVerbere, fe fond fans pei- 

 ne , & produit un verre paffablement tranfparent. Par- 

 ties dgales de beau fable & des foudes ordinaires du 

 Languedoc, kfiittent tres-mal , reftent toujours d'un 

 jaune brun , ne peuvent fondre au feu le plus violent, 

 & , fi l'on diminue la dofe du fable , elle font un verre 

 peu tranfparent , 6c d'une couleur vert-jaune tres-deTa- 

 grdable. La magnefie ne fert , dans ce cas, qu'a rendre 

 le verre moins tranfparent, & la couleur plus infup- 

 portable. 



D'ou vient que les dernieres donnent un produit fi 

 different des premieres ? Ce ne peut £tre certainement 

 que parce qu'elles ont environ deux parties de terre 

 contre une de fel alkali fixe. Dans l'emploi du fel alkali 

 fixe , degagd de la terre , des cendres , les differences 

 difparoiffent, toutes les difticultes font levees. 



Mais , comment extraire le fel des foudes , diront 

 peut-etre quelques maitres de verreries , fans augmen- 

 ter nos ddpenfes ? Cela feroit difficile , fi je leur pro- 

 pofois la methode de Nerl , meme celle de Kunckd ( i ). 



(0 V. Us p. z , ii , & 307 de Tart de la vcrr. trad. fran$. in-4 . 



Je 



